Email: mardiyati@material.itb.ac.id DOI: http://dx.doi.org/10.37209/jtbbt.v9i2.135

## PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI SEPARATOR BATERAI BERBAHAN SELULOSA ALGA CLADOPHORA

## PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF BATTERY SEPARATOR BASED ON CLADOPHORA ALGAE CELLULOSE
Anna Niska Fauza 1 , Mardiyati 1* , Steven 1
1 Kelompok Keahlian Ilmu dan Teknik Material, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara,
Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10 Bandung 40132, Indonesia
Diterima: 19 November 2019 Direvisi: 3 Desember 2019 Disetujui: 26 Desember 2019

## ABSTRAK
Membran  separator  merupakan  salah  satu  komponen  penting  yang  berfungsi  sebagai  pemisah  antara  dua elektroda untuk transfer ion didalam elektrolit, serta memastikan keselamatan dan performa kapasitansi pada baterai. Pengembangan  material  separator  baterai  yang  ramah  lingkungan  saat  ini  banyak  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mencari material alternatif selain poliolefin. Salah satu  material  yang cukup menjanjikan adalah selulosa. Selulosa memiliki  sifat wettability yang  baik,  biaya  pemrosesan  yang  rendah,  sifat  mekanik  yang  baik  dan  merupakan material  yang  dapat  diperbaharui.    Pada  penelitian  ini  dilakukan  pembuatan  separator  baterai  dari  bahan  selulosa yang  diekstrak  dari  alga Cladophora .  Selulosa  diperoleh  melalui  tiga  perlakuan  yaitu  alkalisasi  dengan menggunakan NaOH 17,5%, perlakuan asam dengan menggunakan H 2 SO 4 1M dan bleaching dengan menggunakan H 2 O 2 5%.  Membran  separator  dibuat  dengan  menggunakan  metode solution  casting dengan  konsentrasi  selulosa sebesar  0,011; 0,008; 0,006; 0,004 dan 0,003 gr/cm 2 .  Pengukuran porositas dan stabilitas termal dilakukan dengan menggunakan scannning  electron microscopy (SEM) dan thermogravimetric analysis (TGA). Pengujian stabilitas kimia  dan  sudut  kontak  dilakukan  untuk  menentukan  ketahanan  kimia  membran  separator  terhadap  elektrolit  dan sifat wettability . Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa selulosa yang diekstrak dari alga Cladophora memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan membran separator baterai.
Kata Kunci: alga, Cladophora, membran separator, porositas, selulosa.

## ABSTRACT
Separator membrane is one of the important components that serves as a separator between two electrodes for  ionic  transfer  in  the  electrolyte,  as  well  as  to  ensure  the  safety  and  capacitance  performance  of  the  battery. Recently,  research  on  environmentally  friendly  materials  for  separator  has  been  developed  in  order  to  substitute polyolefin-based  separator,  one  of  them  is  cellulose.  Cellulose  has  excellent  properties,  such  as  good  wettability, low cost of processing, good mechanical properties, and renewable. In this research, the separator was prepared by using cellulose extracted from Cladophora algae. Cellulose was extracted by performed alkalization, acid treatment and  bleaching  with  17.5%  of  NaOH,  H 2 SO 4 1M  and  5%  of  H 2 O 2 respectively.  The  separator  membrane  was prepared by using solution casting  with concentration of cellulose varied in 0,011; 0,008; 0,006; 0,004 dan 0,003 gr/cm 2 .  The  porosity  and  thermal  stability  were  determined  by  using  scanning  electron  microscopy  (SEM)  and thermogravimetric  analysis  (TGA).  Chemical  stability  and  contact  angle  characterization  were  conducted  to determine chemical retention of the separator membrane toward electrolyte and wettability of the membrane. Based on the result, the extracted cellulose from  Cladophora  algae has  the potential  to be utilized  as  a  material for  the separator membrane of battery.
Keywords: algae, Cladophora, separator membrane, porosity, cellulose.

## PENDAHULUAN
Lithium-ion  batteries (LIB)  merupakan salah  satu  teknologi  penyimpan  energi  yang
memiliki  densitas  energi  yang  tinggi, cycle lifetime yang  lama  serta  tingkat  keamanan  yang baik  [1].  Secara  umum,  LIB  terdiri  atas  tiga komponen,  yaitu  katoda,  anoda  dan  separator
yang  direndam  pada  larutan  elektrolit.  Seiring dengan  meningkatnya  kebutuhan  akan  baterai yang  memiliki  performa  optimum  pada  semua kondisi,  saat  ini  banyak  dilakukan  penelitian terkait  komponen-komponen baterai tersebut  dan salah  satunya  adalah  separator  [2].  Material separator berfungsi untuk memisahkan anoda dan katoda agar tidak terjadi internal short circuit dan memberikan  suatu  jalur  konduksi  ion  di  dalam elektrolit  cair  [3].  Material  yang  umum digunakan pada separator komersial adalah bahan poliolefin  karena  memiliki  kelebihan  berupa stabilitas  kimia,  dan  sifat  mekanik  yang  cukup baik.  Namun,  dalam  penggunaannya  separator polielofin memiliki sifat wettability yang terbatas dan  ketidakstabilan  dimensi  pada  temperatur operasi yang tinggi [4,5]. Oleh karena itu, saat ini pengembangan material alternatif untuk menggantikan poliolefin sebagai separator sangat gencar dilakukan.
Salah  satu  material  alternatif  yang  banyak dikembangkan  untuk  dimanfaatkan  sebagai material  separator  adalah  selulosa.  Pembuatan separator  berbahan  dasar  selulosa  dari  berbagai macam sumber telah banyak dilakukan. Jiang dkk (2015)  melaporkan  bahwa  membran  separator yang dihasilkan memiliki stabilitas dimensi  yang baik  hingga  temperatur  180 o C,  konduktivitas ionik  yang  baik  serta  memiliki  performa  baterai yang  dapat  bersaing  dengan  baterai  yang menggunakan  separator  komersial  [1].  Seng  dkk (2019) melakukan pembuatan membran separator selulosa  berbahan  dasar softwood , hardwood , bambu, kapas dan rami. Membran separator yang dihasilkan  menunjukkan  nilai  sudut  kontak terhadap  air  sebesar  18 o ,  memiliki  stabilitas dimensi yang baik pada temperatur 160 o C selama 120 menit, dan kekuatan tarik yang sangat tinggi mencapai 137,6 MPa [6]. Berdasarkan hasil-hasil penelitian  yang  telah  dilaporkan  sebelumnya, separator  berbasis  selulosa  menunjukkan  sifat lebih  unggul  dibandingkan  membran  separator berbasis poliolefin dan berpotensi untuk dimanfaatkan  sebagai  material  alternatif  untuk membuat material separator pada LIB.
Secara  umum,  selulosa  merupakan  salah satu sumber daya yang sangat melimpah di  alam dan  berperan  penting  sebagai  penyusun  utama dinding  sel  tumbuhan  [6,7].  Selulosa  tersusun atas  molekul  glukosa  yang  terikat  melalui  ikatan β-1,4-glikosidik  serta  memiliki  jumlah  ikatan hidrogen  yang  sangat  banyak  pada  intra  dan intermolekulnya  sehingga selulosa memiliki  sifat sifat  mekanik,  stabilitas  kimia,  dan  ketahanan
termal  yang  baik  [6].  Secara  umum,  selulosa dapat  diperoleh  dari  berbagai  sumber  biomassa, salah  satunya  adalah  alga Cladophora .  Alga Cladophora merupakan  salah  satu  jenis  varietas alga  yang  berbentuk  filamen  panjang  yang  dapat ditemukan  dalam  jumlah  yang  sangat  besar  di perairan  darat  dan  laut  Indonesia  [8].  Alga Cladophora memiliki  kandungan  selulosa  yang mencapai  30-50%  dengan  tingkat  kristalinitas mencapai  95%  [9,10].  Selulosa  berbahan  dasar alga Cladophora dilaporkan  dapat  digunakan sebagai  material  dalam  pembuatan  membran separator untuk baterai [11].
Secara umum, pembuatan membran separator berbahan dasar selulosa dapat dilakukan  dengan  menggunakan  metode solution casting [2]. Terdapat beberapa parameter penting yang  mempengaruhi  kualitas  membran  separator selulosa  yang  dibuat  melalui  proses solution casting , seperti konsentrasi selulosa terhadap luas area, rasio perbandingan selulosa terhadap media pendispersi  dan  proses  pengeringan.  Hingga  saat ini,  belum  terdapat  publikasi  yang  melaporkan pengaruh  parameter  tersebut  terhadap  membran separator  berbahan  dasar  selulosa.  Disisi  lain, untuk  menghasilkan  baterai  yang  ringan  dengan densitas  energi  tinggi,  ketebalan  separator  harus dijaga  setipis mungkin dan memiliki ukuran  pori dibawah  1  μm  [6].  Oleh  karena  itu,  pada penelitian  ini  dilakukan  pembuatan  membran separator baterai berbasis selulosa yang diekstrak dari  alga Cladophora .  Membran  separator selulosa  tersebut  dibuat  dengan  menggunakan metode solution  casting dengan  memvariasikan konsentrasi selulosa terhadap luas area. Pengaruh konsentrasi  selulosa  terhadap  luas  area  terhadap morfologi,  stabilitas  termal, wettability dan stabilitas  kimia  terhadap  elektrolit  dari  membran separator  selulosa  akan  dibahas  pada  penelitian ini.

## BAHAN DAN METODE

## Bahan
Alga Cladophora sp. diperoleh  dari  pantai Krakal, Yogyakarta, Indonesia. Natrium hidroksida  (NaOH)  dan  hidrogen  peroksida (H 2 O 2 )  diperoleh  dari  PT.  Bratachem,  Bandung, Indonesia.  Asam  sulfat  (H 2 SO 4 )  diperoleh  dari CV. Sopyan Jaya Cemerlang, Bandung, Indonesia. Lithium  hexaflourophosphate (LiPF 6 ) disediakan oleh Laboratorium Riset Baterai B4T, Bandung, Indonesia.
Ekstraksi Selulosa dari Alga Cladophora sp. Alga Cladophora kering  dibersihkan dengan menggunakan air hingga seluruh pengotornya  terbawa  oleh  air.  Kemudian,  alga Cladophora yang  telah  dibersihkan,  dialkalisasi dengan  sistem reflux menggunakan  larutan NaOH  17,5%  dengan  perbandingan  1:50  (w/w) pada  temperatur  98 o C  selama  2  jam.  Alga  yang telah dialkalisasi, dicuci dengan menggunakan air DM hingga diperoleh pH netral dan dikeringkan. Selanjutnya alga yang telah diproses sebelumnya, diberikan  perlakuan  asam  dengan  menggunakan larutan  H 2 SO 4 1  M  dengan  perbandingan  1:100 (w/v) pada temperatur 105 o C selama 3 jam. Alga yang  telah  diberi  perlakuan  asam,  dicuci  dengan menggunakan air DM hingga diperoleh pH netral dan  dikeringkan  didalam  oven  hingga  beratnya konstan.  Alga  hasil  perlakuan  asam  kemudian diberikan perlakuan bleaching dengan menggunakan larutan H
2 O 2 5% dengan perbandingan  1:100  (w/w)  pada  temperatur 100 o C  selama  3  jam.  Alga  yang  telah  diberikan perlakuan bleaching , dicuci dengan menggunakan air DM hingga diperoleh pH netral dan  dikeringkan  didalam  oven  hingga  beratnya konstan.

## Pembuatan Membran Separator
Selulosa  alga Cladophora didispersikan  di dalam  larutan  H 2 SO 4 1%  dengan  perbandingan 1:100  (w/v)  hingga  terdispersi  secara  merata. Selulosa  yang  telah  terdispersi  didalam  larutan asam,  disaring  dengan  menggunakan  kertas saring  dan  dicuci  dengan  air  DM  hingga diperoleh  pH  netral.  Selulosa  alga Cladophora yang telah netral, didispersikan kembali di dalam air dengan perbandingan 1:100 (w/w). Kemudian, larutan  selulosa  alga Cladophora dituangkan kedalam  cetakan  plastik  dengan  berat  1;  0,75; 0,5;  0,35;  dan  0,25  gram  pada  cetakan  plastik yang  memiliki  luas  cetakan  90  cm 2 hingga diperoleh  konsentrasi  selulosa  terhadap  luas  area sebesar  0,011;  0,008;  0,006;  0,004;  0,003  g/cm 2 . Selulosa yang telah dicetak selanjutnya dikeringkan  hingga  diperoleh  berat  konstan. Ilustrasi pembuatan membran separator berbahan dasar selulosa alga Cladophora dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Metode Pencetakan Membran Separator Selulosa.

## Karakterisasi dan Pengujian
Pengukuran  ketebalan  membran  selulosa dilakukan  dengan  menggunakan  jangka  sorong digital (Krisbow). Pengamatan morfologi membran  separator  selulosa  dilakukan  dengan menggunakan Scanning  Electron  Microscopy (SEM  SU3500).  Pengujian wettability pada membran  separator  dilakukan  dengan  mengukur sudut  kontak  permukaan  antara  membran selulosa  dan  elektrolit  LiPF 6 .    Stabilitas  termal diuji dengan menggunakan karakterisasi Thermogravimetric Analysis (TGA) pada rentang temperatur pengujian 30 hingga 600 o C. Stabilitas ketahanan  kimia  terhadap  elektrolit  diuji  dengan melakukan  perendaman  membran  separator  di dalam  larutan  elektrolit  LiPF 6 selama  72  jam. Pengukuran  ketebalan,  sudut  kontak,  stabilitas kimia  dilakukan  di  Laboratorium  Metalurgi  dan Material,  ITB.  Pengujian  SEM  dan  TGA dilakukan  di  Pusat  Penelitian  Nanosains  dan Nanoteknologi, ITB.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar  membran  separator  selulosa  yang dibuat  pada  berbagai  variasi  konsentrasi  selulosa terhadap luas area dapat dilihat pada Gambar 2.
(a)                       (b)                         (c)
(d)                         (e)
Gambar 2. Membran Selulosa dengan Variasi Konsentrasi Selulosa (a) 0,011 (b) 0,008 (c) 0,006 (d) 0,004 dan (e) 0,003 g/cm 2 .
Suspensi selulosa Cetakan Kertas selulosa kering
Berdasarkan  hasil  pengamatan  secara visual  yang  diperoleh  dari  Gambar  2,  dapat disimpulkan  bahwa  seiring  dengan  penurunan konsentrasi  selulosa  terhadap  luas  area  dapat menurunkan kerapatan dan meningkatkan transparansi dari membran separator selulosa.
Ketebalan  membran  separator  selulosa juga  dipengaruhi  oleh  proses  dispersi  dari  serat- serat  selulosa.  Semakin  besar  konsentrasi selulosa  terhadap  luas  area  maka  serat-serat selulosa akan tersusun lebih rapat dan menumpuk satu  sama  lain  sehingga  menghasilkan  membran separator  yang  lebih  tebal.  Sementara,  makin kecil  konsentrasi  selulosa,  maka  serat-serat selulosa akan terdispersi lebih jauh satu sama lain dan  menghasilkan  kertas  yang  lebih  transparan dan  tipis.  Proses  dispersi  ini  dapat  dilihat  pada Gambar 3.
(a) (b) (c) Dispersi selulosa dengan konsentrasi tinggi (a) (b) (c) Dispersi selulosa dengan konsentrasi rendah
Gambar 3. Dispersi Selulosa (a) Tampak Samping, (b) Tampak Atas, dan (c) Setelah Pengeringan.
Hasil pengukuran ketebalan separator pada berbagai  konsentrasi  selulosa  terhadap  luas  area dapat  dilihat  pada  Gambar  4.    Berdasarkan  hasil pengukuran  yang  dilakukan,  ketebalan  separator rata-rata berkisar antara 80-176,67 μm. Ketebalan membran  separator  yang  dihasilkan  mengalami penurunan  seiring  dengan  penurunan  konsentrasi selulosa  terhadap  luas  area.  Namun,  membran separator selulosa yang dihasilkan pada penelitian  ini  masih  lebih  tebal  dibandingkan dengan separator komersial yang umum digunakan yaitu berkisar antara 20-30 μm [6].
Gambar 4. Grafik Ketebalan Membran Separator Selulosa Berbahan Dasar Alga Cladophora terhadap Variasi Konsentrasi Selulosa. Morfologi yang dihasilkan pada
pengamatan  SEM  dari  membran  separator berbahan  dasar  selulosa  alga Cladophora dapat dilihat  pada  Gambar  5.  Berdasarkan  Gambar  5 dapat disimpulkan bahwa seiring dengan penurunan konsentrasi selulosa terjadi penurunan kerapatan dari membran selulosa dan peningkatan ukuran pori pada membran separator selulosa.
Gambar 5. Hasil SEM Membran Selulosa dengan Variasi Konsentrasi Selulosa terhadap Luas Area (a) 0,011 (b) 0,008 (c) 0,006 (d) 0,004 dan (e) 0,003 g/cm 2 . b a c d e
Ukuran  pori  dari  membran  separator selulosa  dapat  dilihat  pada  Gambar  6.  Membran separator  dengan  konsentrasi  selulosa  tinggi terhadap luas area menghasilkan rata-rata ukuran pori  yang  lebih  kecil  dari  pada  membran separator  dengan  konsentrasi  selulosa  yang  lebih rendah.  Syarat  ukuran  pori  yang  harus  dipenuhi oleh  suatu  membran  separator  untuk  dapat diaplikasikan pada LIB adalah < 1 μm [12]. Dari hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa membran  separator  selulosa  telah  memenuhi persyaratan ukuran pori untuk digunakan sebagai membran separator baterai.
Gambar 6. Ukuran Pori Rata-rata dari Membran Separator Selulosa.
Ketahanan  termal  membran  separator selulosa dapat dilihat pada Gambar 7. Berdasarkan Gambar 7 dapat disimpulkan bahwa membran
separator selulosa mengalami dekomposisi  pada  temperatur  ±350 o C.  Ketebalan membran selulosa, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap stabilitas termalnya.
Gambar 7. Grafik  TGA pada Membran Selulosa dengan Konsentrasi Selulosa 0,011 dan 0,006 g/cm 2 .
Kestabilan  dimensi  membran  separator selulosa terhadap temperatur dapat dilihat melalui pemanasan  hingga  120 o C.  Membran  separator selulosa  tidak  mengalami  perubahan  dimensi seperti  yang  diperlihatkan  pada  Gambar  8.  Jika dibandingkan dengan material separator komersial  jenis  Celgard2325  yang  dipanaskan hingga  temperatur  120 o C  akan  terjadi shrinkage , separator  hanya  mampu  menjaga  kestabilan dimensi  ~72%  dari  ukuran  aslinya.  Kestabilan dimensi  membran  separator  selulosa  lebih  baik dibandingkan dengan membran separator poliolefin  (Celgard2325)  yang  hanya  dapat menjaga  kestabilan  dimensi  pada  temperatur 80 o C [6].
(a) (b) (c)
Gambar 8. Ketahanan Membran Separator Selulosa (a) Sebelum Dipanaskan (b) Setelah Dipanaskan hingga Temperatur 120 o C dan (c) Seperator Celgard2325 Setelah Dipanaskan hingga Temperatur 120 o C [6] Pengujian  sifat wettability dari  membran selulosa dilakukan dengan menggunakan elektrolit  cair  LiPF 6 yang  biasa  digunakan  pada LIB.  Perbandingan  nilai  sudut  kontak  membran selulosa pada berbagai konsentrasi terhadap nilai sudut  kontak  poliefin  dapat  dilihat  pada  Gambar 9. Hasil pengujian menunjukkan bahwa membran selulosa  mampu  menyerap  elektrolit  cair  dengan cepat ketika diteteskan pada permukaan membran.  Nilai  permukaan  sudut  kontak  yang diperoleh  pada  membran  selulosa  lebih  rendah dibandingkan  dengan  membran  separator  yang
berbasis  polielofin  yaitu  84 o [5].  Hal  ini menunjukkan  bahwa  membran  selulosa  cocok untuk digunakan sebagai separator baterai karena mampu  meningkatkan  sifat wettability terhadap elektrolit.  Membran  selulosa  dengan  konsentrasi selulosa  tinggi  menghasilkan  sudut  kontak  yang lebih  besar  dibandingkan  membran  selulosa dengan  konsentrasi  rendah.  Hal  ini  dapat  terjadi karena  membran  selulosa  dengan  konsentrasi tinggi  memiliki  ukuran  pori  yang  lebih  kecil sehingga  menghambat  penyerapan  elektrolit kedalam membran selulosa.
Gambar 9. Grafik Perbandingan Sudut Kontak Membran Separator Selulosa dan Poliolefin.
Membran  selulosa  mengalami  perubahan warna  dari  putih  menjadi  transparan  karena penyerapan  elektrolit  yang  terjadi.  Namun, setelah  pengamatan  selama  72  jam  tidak  terjadi perubahan  dimensi  ataupun  geometri  dari membran  selulosa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa selulosa  memiliki  stabilitas  yang  baik  terhadap elektrolit.  Hasil  pengujian  stabilitas  kimia membran  selulosa  dapat  diperlihatkan  pada Gambar 10.
(a) (b)
Gambar 10. Pengujian Stabilitas Kimia Membran Selulosa (a) Sebelum dan (b) Sesudah Perendaman Elektrolit LiPF 6 Selama 72 Jam.

## KESIMPULAN
Pada  penelitian  ini,  membran  separator selulosa  yang  diekstrak  dari  alga Cladophora dengan variasi konsentrasi selulosa terhadap luas area  menghasilkan  membran  dengan  ketebalan yang  berbeda.  Ketebalan  membran  separator yang  dihasilkan  berkisar  antara  80-176  μm. Makin rendah konsentrasi selulosa yang digunakan maka dihasilkan pori yang lebih besar pula.  Ketahanan  termal  membran  separator selulosa menunjukkan dekomposisi pada temperatur  350 o C.  Sudut  kontak  pada  membran separator  selulosa  lebih  rendah  dibandingkan separator  komersial  sehingga  menghasilkan  sifat wettability yang  lebih  baik.  Membran  separator selulosa  memiliki  ketahanan  kimia  yang  baik terhadap  elektrolit.  Berdasarkan  hasil  pengujian dapat  disimpulkan  bahwa  membran  separator berbahan  dasar  selulosa  memiliki  potensi  untuk dijadikan membran separator baterai.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kami  haturkan kepada LPPM ITB atas dana Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi ITB, serta  Balai  Besar  Bahan  dan  Barang  Teknik  atas dukungannya dalam kegiatan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] F.  Jiang,  L.  Yin,  Q.  Yu,  C.  Zhong,  and  J. Zhang,  “Bacterial  Cellulose  Nano  Fibrous Membrane as Thermal Stable Separator for Lithium-ion  Batteries,” J.  Power  Sources , vol. 279, pp. 21–27, 2015.
[2] R.  Pan,  “Cladophora  Cellulose-based Separators for Lithium Batteries,” Uppsala University, 2019.
[3] H.  Zhang,  X.  An,  L.  Liu,  Z.  Lu,  H.  Liu, and Y. Ni, “Preparation of Cellulose-based Lithium  ion  Battery  Membrane  Enhanced with Alkali-treated Polysulfonamide Fibers and  Cellulose  Nanofibers,” J.  Memb.  Sci. , p. 117346, 2019.
[4] W.  Xie,  W.  Liu,  Y.  Dang,  A.  Tang,  T. Deng,  and  W.  Qiu,  “Investigation  on
Electrolyte-immersed Properties of
Lithium-ion  Battery  Cellulose  Separator through  Multi-scale  Method,” J.  Power Sources , vol. 417, pp. 150–158, 2019. Tanpa elektrolit Direndam elektrolit
[5] J.  Zhang et  al. ,  “Sustainable,  Heat- Resistant  and  Flame-retardant  Cellulose- Based  Composite  Separator  for  High- Performance  Lithium  Ion  Battery,” Sci. Rep. , vol. 4, pp. 1–8, 2014.
[6] J.  Sheng,  R.  Wang,  and  R.  Yang, “Physicochemical  Properties  of  Cellulose Separators  for  Lithium  Ion  Battery: Comparison with Celgard2325,” Materials (Basel). , vol. 12, 2019.
[7] M. Nasir, R. Hashim, O. Sulaiman, and M. Asim, “Nanocellulose:
Preparation
Methods  and  Applications,”  in Cellulose-
Reinforced Nanofibre Composites , Penang:
Elsevier, 2017.
[8] P.  Baweja,  S.  Kumar,  D.  Sahoo,  and  I. Levine, Biology of Seaweeds . Elsevier Inc.,
2016.
[9] K.  Mihhels,  “Recovery  of  Cellulose  from Green  Algae  for  Textile  Manufacture,”
Aalto University, 2017.
[10] Sh.-P. Chang,  “Comparison  of  the
Structure  and  Properties  Between  the Cladophora  and  Spirogyra  Filamentous Macroalga,” in International Nanoelectronics  Conference ,  2008,  pp.
914–916.
[11] R.  Pan et  al. ,  “Mesoporous  Cladophora Cellulose Separators  for  Lithium-ion Batteries,” J.  Power  Sources  J. ,  vol.  321, pp. 185–192, 2016.
[12] P.  Arora  and  Z.  J.  Zhang,  “Battery Separators,” Chem. Rev. , vol. 104, 2004.